166 



udvasket, tørret og glødet til Tinsyre samt vejet. Vægten var 

 0,437 Gram. Tinnet, der blev tilbage ved den første Behandling 

 med Vand, opløstes i Saltsyre og fældedes med Svovlbrinte. 

 Svovltinnel behandlet som det forrige gav 0,498 Gram Tinsyre, 

 hvoraf altsaa fremgaar, at lidt over Halvdelen af Tinstenen re- 

 duceres til iMetal. Den baade i Vand og Saltsyre uopløselige 

 Del af Slaggen bestod af Kvartssand. 



Riitil (Snarum). 0,880 Gram blev forpuffet som sædvanligt, 

 og Slaggen behandledes med Saltsyre, hvorved efterlodes 0,180 Gram 

 som uopløseligt. I en lille Del af Opløsningen lod Titansyren 

 sig med Lethed paavise ved den almindelige Reaktion med 

 Staniol. 



Zircoii (Stoksund). Ogsaa Zirconen, der vel med Rette 

 anses for et af de vanskeligst dekomponible Stoffer, angrebes i 

 meget høj Grad under Forpufningen, saa at Zirconsyren med 

 Lethed kunde paavises i Slaggens saltsure Opløsning. 



Hvis jeg, for at danne mig et Skjøn om Reaktionens Fuld- 

 stændighed, vilde opløse Slaggen i Saltsyre, inddampe til Tørhed 

 og i det hele taget bestemme Kiselsyren som i et Silicat, vilde 

 jeg faa denne blandet med meget af Zirconsyren og derved er- 

 holde et for højt Tal. Jeg benyttede mig derfor af en mundtlig 

 Meddelelse af Hr. Joh. Lorenzen, i Følge hvilken Zircon ikke, 

 eller kun i meget ringe Grad, skulde paavirkes af Flussyre. For 

 nærmere at undersøge dette Forhold blev 0,8760 Gram Zircon 

 behandlet i 24 Timer med en rigelig Mængde Flussyre og 

 Svovlsyre, hvorefter fortyndedes med Vand, og det uopløste 

 frafiltreredes, glødedes og vejedes. Væglen var 0,8170 Gram, 

 medens Zirconsyre ikke med Sikkerhed kunde paavises i den 

 svovlsure Opløsning. Tager man nu i Betragtning, at Zirconen 

 aldrig er fuldstændig ren, saa at G. A. Konig^) endog en Gang 

 fandt 9,2 % i^e;- (9^ i en Zircon, kan dette Forsøg sikkert siges 



') Naumann-Zirkel: Elemente d. Mineral. Ilte Auflage. pag. 354. 



